484  - pr -» :." Karl Beck. 
Es ist somit nicht anzunehmen, dass das ungleichmässige Auf- 
treten der Neumann’schen Linien und die Abweichungen der Mag- 
netisierungsgrössen von der regulären Symmetrie in; direktem Zu- 
zammenhang stehen, doch zeigt die erste Erscheinung, dass vielleicht 
schon während der Entstehung der Kristalle wahrscheinlich mecha- 
nische Kräfte in den einzelnen Teilen eines ausgedehnten Kristalls 
sehr verschiedene Zwillingsbildungen hervorrufen können, und so 
eine gewisse Inhomogenität des Materials erzeugen. Dadurch wird 
aber die Möglichkeit des Auftretens weiterer Inhomogenitäten, auf 
die die:Unterschiede in. der Magnetisierung 'zurückzuführen wären, 
bedeutend weniger befremdend gemacht, besonders wenn man noch 
bedenkt, dass. die Unregelmässigkeiten. in den Winkeln - der Neu- 
mann’schen: Linien möglicherweise durch ähnliche Störungen bedingt 
sein ‚können. Daneben lassen die verschiedenen Werte, ‚die für die 
ungleichmilange Vedckmug von Verunreinigungen zu, die hier allen- 
falls auch eine Rolle spielen könnte. 
2. Das Pyrrhotinschema, ‘ | 
Nach dem schönen Erfolg, den Weiss mit seiner Schömatisierung 
des Pyrrhötins gehabt hat, liegt es nahe, etwas’ Ähnliches für das 
Eisen zu versuchen. Man stösst dabei aber sofort auf die Schwierigkeit, 
dass man in jeder einfach. orientierten Platte nicht nur zwei zu- 
einander senkrechte bevorzugte Richtungen hat. wie beim schemati- 
sierten Pyrrhotin, dass also eine Zerlegung von H oder 6 immer in 
mindestens drei Komponenten era ‚müsste, was aber nicht mehr 
eindeutig durchführbar ist. 
.. Dagegen schien: es nicht von die an aussichtslos, den re- 
gulären Eisenkristall durch Superposition von rhombischen Pyrrhotin- 
kristallen.aufzubauen, wie dies bei den scheinbar hexagonalen Pyrrho- 
tinen gelungen ist. Für sehr grosse Felder bekommt aber die Kurve 
der D in der magnetischen Ebene beim Pyrrhotin auch ungefähr 
Sinusform mit einem Maximum von II, in der Richtung der schweren 
Magnetisierbarkeit und einem Minimum in der Richtung der leichten. 
In einer Würfelfläche hätte also _das eine Pyrrhotinelement des so 
zusammengesetzten Eisenkristalles z.. B. in der Richtung der. einen 
4-zähligen Achse das Maximum von IL, das andere das Minimum; 
die Kurven würden sich somit für alle Azimute ‚gerade aufheben. 
Die D-Kurven müssten eine mit: wachsendem H abnehmende Ampli- 
tude aufweisen, während. sie beim: Eisen, wie die- Versuche a | 
haben, einem Maximum zustreben (siehe :Figur.19). 
